Para além deste troço central, a espessura do provete deve aumentar progressivamente. 2.1.2.2.2.2. O valor obtido para a resistência à tração deve cumprir os níveis mínimos exigidos pela norma EN 10120. 2.1.2.3. Ensaio de flexão 2.1.2.3.1. O ensaio de flexão deve ser realizado em conformidade com as normas ISO 7438:2000, ISO 7799:1985 e ISO 5173:2009 + Amd 1:2011 para partes soldadas. Os ensaios de flexão sobre a superfície interior e a superfície exterior em tração. 2.1.2.3.2. Não é admissível o aparecimento de fissuras no provete durante a sua dobragem em torno do mandril enquanto as extremidades internas tiverem, entre si, uma distância não superior ao diâmetro do mandril mais 3a (ver apêndice 3, figura 1, do presente anexo). 2.1.2.3.3. O quociente «n» entre o diâmetro do mandril e a espessura da amostra não deve exceder os valores indicados na seguinte tabela: Resistência à tração Rt em (N/mm2) Valor (n) Até 440, inclusive 2 Superior a 440 e até 520, inclusive 3 Superior a 520 4 2.1.2.4. Repetição dos ensaios de tração e de flexão 2.1.2.4.1. É permitida a repetição dos ensaios de tração e de flexão. Um segundo ensaio deve incidir sobre duas amostras colhidas do mesmo reservatório.